\begin{tabular}{m{3.8cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ & $K_{\sigma_{22}}$ & $K_{\sigma_{33}}$ & $K_{\sigma_{12}}$ & $K_{\sigma_{13}}$ & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
%   Туннельная пора & 1.34 & 2.11 & 1.53 & 1.36 & 2.50 & 1.42 \\
% \hline
%   Туннельная пора (доуплотнение)& 1.28 & 1.77 & 1.31 & 1.29 & 2.43 & 1.23 \\
% \hline\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.29}{1.26}$ & 
  $\frac{1.63}{1.49}$ & 
  $\frac{1.30}{1.27}$ &
  $\frac{1.25}{1.35}$ & 
  $\bf\frac{2.31}{2.20}$ & 
  $\frac{1.44}{1.32}$ \\
\hline
%   Разрыв волокна основы (доуплотнение) & 1.26 & 1.49 & 1.27 & 1.35 & 2.20 & 1.32 \\
% \hline\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.50}{1.35}$ & 
  $\frac{1.92}{1.68}$ & 
  $\frac{1.56}{1.41}$ & 
  $\frac{1.58}{1.41}$ & 
  $\bf\frac{2.53}{2.21}$ & 
  $\frac{1.70}{1.50}$ \\
\hline
%   Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение) & 1.35 & 1.68 & 1.41 & 1.41 & 2.21 & 1.50 \\
% \hline\hline
  Внутренняя пора & 1.31 & 1.93 & 1.35 & \bf4.38 & 1.73 & \bf4.56 \\
\hline
\end{tabular}